DOSAGE RIGOUREUX DE l'aGIDE PHOSPHORIQUE. 83 



demeurera dans la scorie a I'etat de silicate irreductible 

 (:2Fe0.3SiO'). II n'y a d'ailleurs aucun inconvenient a en 

 ajouter iin e.Mces : c'est ce que Ton fera quand on n'aura 

 qu'une connaissance incomplete de la composition de la 

 matiere. Dans ce cas , on suppose un maximum de ba- 

 ses, ce qui donne un exces de silicate; au reste, on est 

 averti du succes de I'operation par deux caracteres : la 

 fusion parfaite de la scorie et la couleur verdatre de sa 

 poussiere. 



11 faiit souvent ajouter du carbonate de chaux pour 

 rendre la fusion possible. 



58. — Fusion de la matiere avec le silicate. — 

 Le melange de matiere et de silicate est verse au fond 

 d'un creuset brasque et recouverl d'un disque en charbon 

 de cornue ; on lute le couvercle du creuset avec de la 

 terre a four, en laissant un petit orifice pour I'ecoule- 

 ment des gaz, puis on place le creuset dans le fourneau. 

 Le chauffage, tres-faible au debut, est augmente au bout 

 de quelques minutes, jusqu'a la chaleur blanche, qu'on 

 maintient vingt minutes, puis on eteint et on enleve le 

 creuset. La scorie n'adhere pas a la brasque, on pent 

 I'extraire avec le culot; toutefois , a I'aide du barreau ai- 

 mante, on recueille les parcelles de fer que la brasque 

 aurait pu retenir. On concasse la masse au tas d'acier, le 

 culot en fragments et les grenailles sent separees par le 

 barreau aimante, la scorie est pilee et visitee de nouveau 

 avec le barreau aimante, qui enleve les dernieres parcelles 

 de fonte ('). 



L'attaque de cette fonte par le chlore est dirlgee comme 

 dans le cas d'une analyse complete de fonte, seulement 

 on n'a pas besoin de mettre le metal dans une nacelle ; si 



(') On trouvera, a TAnalyse des silicates, la description du four 

 Schloesing pour la preparation du culot de fonte phosphoree. 



